SÉANCE DU 20 AVRIL IQl/i- I097 



béton de qualité courante tel que ceux qui ont été étudiés à Stuttgart et à 

 Paris. 



Retrait après 



3 moi?. 1 aa. 16 mois. 4 ans. 6 ans. 



Expériences de Slullgart. . . 0,202 o,4'o « 0,485 o,5i2 



Expériences de Paris 0,290 » 0,870 » 



Formule empiriqiit' o,3oo 0,870 » 0,890 0,89.5 



Pendant l'immersion qui a duré 54 mois, la contraction du prisme du 

 laboratoire de l'Ecole des Ponts et Chaussées est tombée de 0,370 à 

 o, i3o; après l'émersion, elle s'est relevée en 35 mois de o,i3o à o,43o 

 avec une progression si forte jusqu'à la fin des observations, que très pro- 

 bablement le retrait aurait atteint la même valeur finale qu'à Stuttgart et 

 en tout cas o,5oo. 



Au point de vue des efforts que le retrait développe dans les ponts, on 

 doit distinguer deux périodes. Pendant la première, la voûte est portée par 

 le cintre dont les résistances s'ajoutent à celles des armatures métalliques 

 pour entraver la contraction du béton; dans la seconde, la voûte aban- 

 donnée à elle-même est comprimée par la poussée qui est bien supérieure à 

 la résistance des armatures et rien n'empêche le retrait du béton de se pro- 

 duire complètement. 



Aux phénomènes complexes que le retrait du béton produit pendant la 

 première période, M. Rabut a appliqué les lois de l'étirage et en a 

 déduit le chiffre de o™™,io par mètre comme maximum du retrait sur 

 cintre dont il convient de tenir compte dans le calcul des efforts qui se 

 développent dans les voûtes. Sous réserve d'une étude ultérieure de cette 

 question très délicate, nous supposerons provisoirement que ce chiffre est 

 exact. 



M. Rabut a négligé complètement les retraits beaucoup plus 

 importants qui ont lieu après le décintrement sous prétexte qu'on peut 

 toujours les réduire autant qu'on le veut, en combinant un repos sur cintre 

 suffisamment prolongé avec la pratique du clavage différé ou en réglant la 

 poussée au clavage avec des vérins ou autrement. 



Les procédés de clavage perfectionnés ont pour but d'excentrer le point 

 de passage delà poussée à la clé dans la mesure voulue pour qu'à la suite des 

 retraits, les efforts niaxima soient aussi faibles que possible, et ils sont dignes 

 d'attention, mais leur application est basée dans chaque cas sur des 

 prévisions incertaines au sujet de l'état thermique et hygrométrique où sera 

 la voûte au moment du durcissement du béton de clavage et de la valeur 



